Source: http://docplayer.es/29140140-Articulo-tratamiento-superficial-doble.html
Timestamp: 2019-03-19 17:36:43
Document Index: 243343175

Matched Legal Cases: ['Artículo 432', 'Artículo 400', 'Artículo 400', 'Artículo 43107', 'Artículo 400', 'Artículo 412', 'Artículo 400', 'Artículo 400', 'Artículo 43107', 'Artículo 43107', 'Artículo 400', 'Artículo 430', 'Artículo 400', 'Artículo 43107', 'ARTÍCULO 510', 'ARTÍCULO 452', 'ARTÍCULO 462', 'ARTÍCULO 350']

ARTÍCULO TRATAMIENTO SUPERFICIAL DOBLE - PDF
Download "ARTÍCULO TRATAMIENTO SUPERFICIAL DOBLE"
María Concepción Sosa Benítez
1 ARTÍCULO TRATAMIENTO SUPERFICIAL DOBLE DESCRIPCIÓN Este trabajo consiste en dos aplicaciones de un material bituminoso seguidas sucesivamente por la extensión y compactación de sendas capas de agregado pétreo, sobre una superficie, de acuerdo con esta especificación y de conformidad con los alineamientos, cotas y secciones indicados en los planos o determinados por el Interventor. Si los documentos del proyecto establecen la necesidad de colocar un sello de protección, éste se construirá de acuerdo con el Artículo 432 de estas especificaciones MATERIALES Agregados pétreos Los agregados pétreos para la construcción del tratamiento deberán cumplir los requisitos que para ellos se indican en el numeral del Artículo 400. Los agregados pétreos no serán susceptibles de ningún tipo de meteorización o alteración físicoquímica apreciable bajo las condiciones más desfavorables que presumiblemente se puedan dar en la zona de empleo. Tampoco podrán dar origen, con el agua, a disoluciones que puedan causar daños a estructuras o a otras capas del pavimento, o contaminar corrientes de agua. El Constructor, como responsable de los materiales que suministre para la ejecución de los trabajos, deberá realizar todos los ensayos necesarios para establecer la calidad e inalterabilidad de los agregados por utilizar, independiente y complementariamente de los que taxativamente se exigen en estas especificaciones. Además, los agregados triturados y clasificados deberán presentar una gradación ajustada a alguna de las franjas indicadas en la Tabla La franja por utilizar corresponderá a la establecida en los estudios del proyecto o la determinada por el Interventor. Se podrán emplear otras franjas, si así lo establecen las especificaciones particulares del proyecto. El material que produzca el Constructor, deberá dar lugar a una curva sensiblemente paralela a los límites de la franja por utilizar, sin saltos bruscos de la parte superior de un tamiz a la inferior del tamiz adyacente y viceversa Material bituminoso Será una emulsión asfáltica catiónica de rotura rápida del tipo CRR2 o una emulsión modificada con polímeros del tipo CRR2m, la cual deberá cumplir los requisitos de calidad establecidos en el numeral o en el numeral del Artículo 400, según corresponda. Artículo 43107
2 El tipo de emulsión por aplicar será el definido en los documentos técnicos del proyecto. Tabla Gradaciones para tratamientos superficiales dobles NORMAL 25.0 mm 19.0 mm 12.5 mm 9.5 mm 6.3 mm 4.75 mm 2.36 mm 1.18 mm TAMIZ ALTERNO 1 3/4 1/2 3/8 1/4 No.4 No.8 No.16 PORCENTAJE QUE PASA TIPO TSD 1 TSD 2 TSD 3 TSD Aditivos mejoradores de adherencia Cuando se requieran, deberán ajustarse a lo descrito en el numeral del Artículo 400 y en el Artículo 412 de las presentes especificaciones EQUIPO Rige lo descrito en el numeral del Artículo 400 y en el numeral del Artículo EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS Explotación de materiales y elaboración de agregados Rige lo establecido en el numeral del Artículo Dosificación del tratamiento Salvo justificación en contrario, las dosificaciones por utilizar estarán comprendidas dentro de los rangos indicados en la Tabla Tabla Dosificación para tratamientos superficiales dobles TIPO APLICACIÓN 1 primera segunda 2 primera segunda GRADACIÓN TSD 1 TSD 3 TSD 2 TSD 4 AGREGADOS DOSIFICACIÓN (l/m 2 ) Artículo LIGANTE RESIDUAL (l/ m 2 )
3 De acuerdo con las características de la superficie sobre la cual se aplicará el tratamiento, las condiciones climáticas del lugar y el tránsito previsto, el Constructor hará un diseño preliminar del tratamiento por algún método empírico reconocido, cuyos resultados servirán de base para las primeras pruebas. La dosificación definitiva del tratamiento superficial doble, incluyendo las adiciones que eventualmente se requieran para mejorar la adherencia entre el ligante y el agregado, será establecida por el Constructor y aprobada por el Interventor, dependiendo de las características de la obra y a la vista de los resultados de la fase de experimentación y previo el cumplimiento de los requisitos indicados en el numeral del Artículo 400. El Interventor podrá autorizar que la primera aplicación del ligante se haga con la cantidad mínima necesaria para sujetar el agregado de cobertura correspondiente, debiéndose completar la dosificación exigida en la segunda aplicación Preparación de la superficie existente Se aplicará todo lo descrito en el numeral del Artículo Fase de experimentación Se aplicará lo establecido en el numeral del Artículo Primera aplicación del ligante bituminoso Al respecto, resulta aplicable lo establecido en el numeral del Artículo Primera extensión del agregado pétreo Se aplicará lo descrito en el numeral del Artículo Primera aplicación conjugada del ligante y los agregados pétreos Cuando el trabajo se realice con un equipo multidistribuidor, se aplicará lo establecido en el numeral del Artículo Primera compactación Las operaciones de la primera compactación, que se limitarán a dos (2) pasadas, se realizarán con el compactador neumático y comenzarán inmediatamente después de la aplicación del agregado pétreo. En zonas en tangente, la compactación se iniciará por el borde exterior avanzado hacia el centro, traslapando cada pasada con la anterior. En curvas, se iniciará desde el borde inferior hacia el borde superior, traslapando cada recorrido con el anterior de acuerdo con las instrucciones del Interventor. Se deberá impedir cualquier tipo de tránsito automotor sobre esta superficie. 3 Artículo 43107
4 Segunda aplicación del ligante bituminoso La segunda aplicación del ligante se realizará en la cantidad y a la temperatura aprobadas por el Interventor y, si las condiciones meteorológicas lo permiten, dentro de las veinticuatro (24) horas siguientes a la construcción de la primera capa. Esta segunda aplicación se hará de la misma forma que la primera. Si en el primer riego se utiliza el criterio de la cantidad mínima necesaria mencionado en el numeral de esta especificación, la cantidad total dosificada se deberá completar en el segundo riego. El ancho de franja en que se aplique este riego deberá variar en relación con el empleado en el primero en, aproximadamente, veinte centímetros (20 cm) en más o en menos, con el fin de evitar que la junta longitudinal de construcción se superponga con la de la primera capa, impidiendo la obtención de una superficie uniforme Segunda extensión del agregado pétreo La extensión se realizará con el agregado pétreo seleccionado para la construcción de esta capa y en la cantidad aprobada por el Interventor, de la misma forma que la primera e inmediatamente después de la segunda aplicación del material bituminoso Segunda aplicación conjugada del ligante y los agregados pétreos Cuando se emplee el equipo multidistribuidor, el ligante y el agregado para la segunda capa se aplicarán de igual forma que para la primera, con las dosificaciones de los materiales y gradación de los agregados, aprobadas previamente por el Interventor. El ancho de franja en que se aplique este riego deberá variar en relación con el empleado en el primero en, aproximadamente, veinte centímetros (20 cm) en más o en menos, con el fin de evitar que la junta longitudinal de construcción se superponga con la de la primera capa, impidiendo la obtención de una superficie uniforme Compactación final Inmediatamente después de la segunda extensión del agregado, se procederá a su compactación con el rodillo neumático, en sentido longitudinal, iniciando por el borde exterior avanzado hacia el centro, traslapando cada pasada con la anterior. En curvas, se iniciará desde el borde inferior hacia el borde superior, traslapando cada recorrido con el anterior, de acuerdo con las instrucciones del Interventor. La compactación se deberá continuar hasta obtener una superficie lisa y estable en un lapso no mayor de treinta (30) minutos, contados desde el instante de ser iniciada la extensión del agregado de la segunda capa Acabado, limpieza y eliminación de sobrantes Se aplica lo descrito en el numeral del Artículo Artículo 43107
5 Apertura al tránsito Es aplicable lo descrito en el numeral del Artículo Limitaciones en la ejecución Se aplicará lo indicado en el numeral del Artículo Manejo ambiental Al respecto, rige todo lo que resulte aplicable del numeral del Artículo 400 de estas especificaciones Reparaciones Se aplicará lo señalado en el numeral del Artículo CONDICIONES PARA EL RECIBO DE LOS TRABAJOS Controles Rige todo lo que resulte aplicable del numeral del Artículo Condiciones específicas para el recibo y tolerancias Las exigencias en relación con la calidad de la emulsión, de los agregados pétreos y del producto terminado, son iguales a las establecidas en el numeral del Artículo 430, con excepción de la profundidad de textura, medida con el círculo de arena, cuyo valor medio no podrá ser menor de un milímetro (1.0 mm), sin que se puedan presentar valores individuales inferiores a ocho décimas de milímetro (0.8 mm) MEDIDA Se aplicará lo descrito en el numeral del Artículo FORMA DE PAGO Rige lo establecido en el numeral del Artículo 400. ÍTEM DE PAGO Tratamiento superficial doble con emulsión CRR2 Metro cuadrado (m 2 ) Tratamiento superficial doble con emulsión CRR2 m Metro cuadrado (m 2 ) 5 Artículo 43107
SECCIÓN SELLO DE ARENA-ASFALTO
SECCIÓN SELLO DE ARENA-ASFALTO 506.1 DESCRIPCION Este trabajo consiste en la aplicación de un material bituminoso sobre la superficie de un pavimento existente, seguida por la extensión y compactación
PAVIMENTO DE ADOQUINES DE CONCRETO ARTÍCULO
PAVIMENTO DE ADOQUINES DE CONCRETO ARTÍCULO 510 13 510.1 DESCRIPCIÓN Este trabajo consiste en la colocación de una capa de arena, la colocación, la compactación y el confinamiento de adoquines de concreto
ARTÍCULO MEZCLA DISCONTINUA EN CALIENTE PARA CAPA DE RODADURA (MICROAGLOMERADO EN CALIENTE)
ARTÍCULO 452-07 MEZCLA DISCONTINUA EN CALIENTE PARA CAPA DE RODADURA (MICROAGLOMERADO EN CALIENTE) 452.1 DESCRIPCIÓN Este trabajo consiste en la elaboración, transporte, colocación y compactación de una
ARTÍCULO RECICLADO DE PAVIMENTO ASFÁLTICO EN PLANTA Y EN CALIENTE
ARTÍCULO 462-07 RECICLADO DE PAVIMENTO ASFÁLTICO EN PLANTA Y EN CALIENTE 462.1 DESCRIPCIÓN Este trabajo consiste en el acopio y utilización de materiales disgregados de capas asfálticas de pavimentos en
SUELO CEMENTO ARTÍCULO
Capítulo 3 AFIRMADOS SUBBASES Y BASES Art. 350 SUELO CEMENTO ARTÍCULO 350 13 350.1 DESCRIPCIÓN Este trabajo consiste en la construcción de una capa estructural de pavimento, constituida por una mezcla
METODOLOGÍA PARA LA MEDICIÓN DE ADHERENCIA Roberto Gaona 1 Jorge Villalba Luis A. Caballero 3 Facultad de Ciencias y Tecnología de la Universidad Católica, Campus de Santa Librada, lualca @telesurf.com.py
TEMA 6.6: TRATAMIENTOS SUPERFICIALES. 1.- Definición y tipos 2.- Riegos sin gravilla 3.- Riegos con gravilla 4.- Lechadas bituminosas
TEMA 6.6: TRATAMIENTOS SUPERFICIALES 1.- Definición y tipos 2.- Riegos sin gravilla 3.- Riegos con gravilla 4.- Lechadas bituminosas Caminos y Aeropuertos Curso 2010-11 Escuela Técnica Superior de Ingenieros